AI.IKKI) MJOK.N II. l'Ai I. U(jI:UING. M.-\. Kl. 



K 1 (-■ 111 C 11 I a r a 11 a I 3' S e n \on bei ioo'\ getrockneten Torfen: 

 Maschinentori' aus Vårdal. Velincr Molir in Ü. VV-lincr Moor in O. Triangel-Mann. 



Die Zahl der Kalorien (die nach der Dulong'schen Formel berechnet 

 ist) giebt für lufttrockene Torfe 3850—4150, das ist im Mittel rund 4000 

 Kalorien. 



IL Extraktionen. 



Die im Torf bereits fertig gebildeten wachsartigen Stoffe, die mit 

 Benzol oder Aether ausziehbar sind, sind es, welche manchen Torf briket- 

 tierungsfähig machen. Gefunden wurde im bekannten Soxhletapparat z. B. 

 fiir Vardaltorf 2.3 % lösbares Wachs, für Oldenburger Torf 4.4 '^0. Die 

 Unterschiede sind sehr gross; schwedischer Torf enthält im allgemeinen 

 mehr Wachs als deutscher, im allgemeinen ist aber der Wachsgehalt ganz 

 bedeutend geringer als bei Braunkohlen und nicht ausreichend für die 

 Brikettierung des Torfes bei geringer Wärme. Auch die von deutscher 

 Seite behauptete Bildung von Bitumen während höherer Temperaturen 

 (und dadurch Brikettierungsmöglichkeit) konnte nur ganz minimal beobachtet 

 werden. Auch zur technischen Ausbeutung vermittels Extraction dürften 

 die Mengen bei den allerwenigsten Torfen genügend sein. 



III. Destillation des Torfes. 



Orientierende Tiegelverkokungen 



nach Art der in der Steinkohlenindustrie üblichen Methode in lose be- 

 deckten Platin- oder Porzellantiegeln von 25— 20occ Füllraum unter schneller 

 Erhitzung in einer heifaen Bunsenflamme, auch in einem Chamottiegel von 

 1Y2 Liter Füllraum über einem Gebläse bei nahezu 1000°. Die Versuche 

 zeigten ein Zusammensinken des Materials ohne jede Schmelzung und 

 ohne jedes Zusammenbacken: Die während der Erhitzung gebildeten 

 Teere zersetzen sich erst, nachdem sie in den gasförmigen Zustand ein- 

 getreten sind, im Gegensatz zur Steinkohlenverkokung, wo die Teere im 

 geschmolzenen Zustande die festen Teile durchdringen und sich dabei 



